SÉANCE DU 17 AOUT If^oS. 4l3 



transformation, ainsi que je l'ai déjà indiqué. Pour les aciers formant la limite entre le 

 premier et le second groupe, le microscope seul ne donne aucune indication; mais une 

 décarburation même très faible, un recuit à 900" dans l'oxyde de fer, fait apparaître 

 des taches blanches non orientées de fer a. 



» Par une autre série d'expériences, nous avons voulu déterminer les points qui se 

 trouvent sur l'axe Oy; à cet effet, nous avons préparé une série d'alliages fer-nickel, 

 ne contenant pas de carbone, en réduisant des mélanges d'oxydes de fer et de nickel 

 par raiuminium. Après de nombreux tâtonnements, nous avons pu abaisser la teneur 

 en aluminium à 9, pour 100 ; dans quelques essais même, nous n'en avons pas eu traces. 

 Les résultats micrographiques auxquels je suis arrivé sont les suivants : 



» A 26,26 de nickel, on a de la martensite très nette -1- du fer y. 



» A 28,40, des polyèdres nettement formés ; mais, au centre, de la martensite très fine. 



» Dès les environs de 3o pour 100 de nickel, il r.'v a plus que des polyèdres très nets. 



» Nous n'avons pu préciser l'autre point de l'axe des j : les expériences par alu- 

 minotherraie nous ont donné des résultats incertains. 



» Quelques-unes de nos observations ont jjorté sur des aciers contenant de 0,900 

 à I ,65o de carbone; ils ont bien donné les résultats prévus par le diagramme. 



» Enfin j'ai examiné des aciers renfermant plus de i,65o de carbone; rien n'était 

 changé dans la structure ordinaire de ces aciers par une addition de nickel. 



» Dans l'établissement du diagramme, il faut tenir compte de zones de transition; 

 j'ai montré, en effet, que certains aciers étaient formés de fer cz et de martensite, ou 

 de fer y et de martensite. 



» Mes expériences ont montré que ces zones correspondaient aux espaces 

 CDC'( fer a -I- martensite) et EDE', le point G' correspondant à 10 pour 100 Ni et le 

 point E' à 25 pour 100 Ni. 



» En résumé, le diagramme divise le plan en quatre espaces, à savoir : 

 ODC correspondant aux aciers à même structure que les aciers au carbone. 

 C'DC » formés de fer a -f- martensite. 



CDE' » » de martensite pure. 



E'DE » » de martensite -+- fer y- 



EDF « » de fer y. 



» Il permet ainsi de déduire de la composition de l'acier sa structure 

 et, par conséquent, ses propriétés mécaniques. « 



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le tétramélhyldiamino-diphénylène-phènyl- 

 méthane dissymétrique et le colorant qui en dérive. Note de MM. A. GuroT 

 et M. Granderve, présentée par M. Haller, (Extrait.) 



« En 1901, M. Haller et l'un de nous (' ) avons fait remarquer que l'on 

 pouvait concevoir et préparer une série de colorants présentant, vis-à-vis 



(') A. Haller et A. Guvot, IJiill. Soc. cliiin.. t, XXV, 3" série, 1901, p. jào. 



